标题：地坪
地坪用途
地坪用途(6张)地坪[1]是底层房间与土层相接触的部分，它承受底层房间的荷载，要求具有一定的强度和刚度，并具有防潮、防水、保暖、耐磨的性能。地层和建筑物室外场地有密切的关系，要处理好地坪与平台、台阶及建筑物沿边场地的关系，使建筑物与场地交接明确，整体和谐。
地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车区域）等等。
地坪工程是指作为土建后续适应多种用途需求的特种地面施工工程。地坪按照用途种类划分是最简单的，这种分类从“用途需求”出发，主要包括：适应车行道、停车场、物流仓库等所需要的高冲击、高耐磨的要求；如机械加工车间地面防油渗要求；化工生产耐化学品介质腐蚀的要求；计算机控制室、面粉生产粉尘、纺织业纤维尘、燃料油、易燃易爆危险品储存库地面防止静电积聚的要求；电子元器件生产、手术室、食品、医药、精密机械生产装配区域的洁净地面要求等，需要由专业施工企业完成的各种特种地面。
地坪选择方法
机械性能要求主要以下三个方面：
1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？
2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？
3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面起壳、剥离？化学性能要求主要考虑以下两个方面：
1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？基面状况1. 基层强度：标号C25及以上，一般要求抗压强度≥20Mpa；
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 湿度、温度：空气湿度<75%，温度不低于5℃。美观要求1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择环氧防腐地坪、环氧防滑地坪。
地坪服务范围
地坪所服务范围领域(8张)由都佰城-DBC中国根据多年的施工经验及数以百计的成功案例，归类总结出地坪在各领域的八大服务范围！飞机汽车车间主要施工地坪有飞机制造车间、飞机维修车间、飞机展示车间，汽车生产车间、汽车维修车间、汽车展示车间，动车、高铁、地铁的制造加工车间，站台运行等区域。 重型制造车间随着世界重工业的迅速发展，车间对地面的耐超重要求也越来越高，170吨、200吨、460吨等对地面承载的要求成为必然。如高重物锻压车间，起重机、轧路机等生产、维修车间，坦克等重型武器制造车间。药品食品车间药品、食品和人类的健康息息相关，地面更是加工车间重要的一部分，GMP标准环氧自流平地坪完全适用在药品业制药车间、研究室、抽检室、储存室，食品业生产车间、配备车间、抽检室、储存室等。电子化工车间电子行业产品的高精度性，要求生产车间和储备室等都不能有静电的产生；化工行业的制备车间会有腐蚀性物质的外渐，地面的防腐蚀性尤为重要。车库系列地坪现代发达国家，汽车每年的产量和销售都逐步提升，那么多的汽车，车库的建设无疑也是重要的一块，不管是地下还是露天车库，出入口的防滑性，车位及主通道的美观性都要从地坪上体现出来。大堂展厅地坪四星、五星级酒店的大堂，各级展会、展厅等对地面要求美观、亮丽较高的展区及通道。地坪的艺术展现更是添加了一道亮丽的风景。超平地面车间对地面要求超平的场所，不管你是施工环氧地坪，还是施工耐磨地坪，都要求整体地面超平；比如大型物流仓储间，进出口贸易仓储间，大型变压器。健康运动地坪运动，在当今要求人人健康成长的社会是最重要的一环，无论是室内外蓝球场、足球场、羽毛球场等都需要做地坪，因为地坪的弹性是运动时所必须的；那么公园走道，小区散步场合地面的美观也可通过压花压模地坪实现脚底按摩的功效。
地坪种类
溶剂型环氧树脂地坪适用于医院、学校、办公楼、实验室、纺织厂、制药厂、仓库、停车场等地面。无溶剂型环氧树脂地坪  无溶剂型环氧树脂地坪适用于化工、制药、食品加工、实验楼、烟厂、物流中心等对卫生水平要求高的地坪，这种地坪较前者绿色环保。环氧树脂砂浆地坪  用于电子、电器、五金机械厂、烟厂、制药厂、食品加车间、超市、实验楼等地面。多彩水晶环氧地坪用于公园、广场、运动场、学校、人行道、游泳池、家居、办公场所、商场、站台、大堂等室内外地面。环氧彩砂地坪  用于商场、医院、展厅、生产车间、办公室、地铁等地面。环氧防静电地坪  用于电子、计算机生产及包装区域、电讯、计算机控制中心，放置弹药火药的场所以及各种易燃易爆的厂房。水性环氧地坪  该产品环保且对水不是太敏感，可以潮湿环境中施工，适用环境与溶剂型环氧树脂地坪一样。聚氨酯地坪主要用于室外环境，如操场、球场、体育馆、公园等地面。水泥基自流平地坪广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室……等等，也用于居家、别墅、温馨小空间……等等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。锡钛消音地坪锡钛消音地坪广泛应用于医院、家居、办公室、户外地坪、球场、公园、广场、游泳池、商城、旅游景观、等各种地坪地面、色彩多样、单色、混色、图案造型等使用同样出色；它独特的技术，让地坪有了新的特性，消音，使地坪不容易产生噪音，人行走在上面不会发声，不影响他人，上下楼层使用锡钛消音地坪，特别出色；色彩鲜艳、日久常新、防滑、耐磨、耐刮、防水防渗漏、耐污抗腐蚀、不易老化、施工简单、保洁简单、健康环保、性价比高、使用广泛。
锡钛消音地坪以骨料为涂层色料，突破了传统地坪涂料用本身的混合色素作涂层颜色，色泽会随涂层的老化和磨损而黯淡的局限性。锡钛地坪涂料通过不同的骨料配比，可随心所欲地得到缤纷多彩的地坪施工效果。骨料颗粒与树脂特性刚柔相济，完美结合，使地坪表层耐磨耐刮、抗老化、不褪色、防滑、维护简易，克服了传统地坪的缺陷。氟硅弹性地坪氟硅弹性地坪特性：色泽鲜艳、日久常新、防滑、耐磨耐刮、防水、防霉、耐污抗蚀、不易老化、施工简单、保洁简单、健康环保、性价比高、品质优越、使用广泛。
氟硅弹性地坪适用范围：广泛应用于医院、家园、办公场地、户外地坪、公园、广场、游泳池、商场、旅游景观、通道等地坪地面，色泽多样，单色、混色，图案造型等同样出色。耐磨地坪  水泥基耐磨地坪材料的概念　
水泥基耐磨地坪材料是由硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、耐磨骨料为基料，加入适量添加剂组成的干混材料。
水泥基耐磨地坪材料的分类
I型水泥基耐磨地坪材料（非金属氧化物骨料）；和II型水泥基耐磨地坪材料（金属氧化物骨料或金属骨料）两类。
耐磨地坪根据材料还可分耐磨颗粒添加剂型、高分子聚合物型。耐磨颗粒添加剂型有：非金属、金属及合金颗粒添加剂型耐磨地面，应用于厂房、停车场、大型超市、人行道以及车行道等，这类工程可以在土建地面工程同期进行，不附加施工工期。GB50037-96《建筑地面设计规范》列出铁屑混凝土及水泥石屑为耐磨颗粒添加剂型的品种，合金骨料混凝土未列入，由于设备及加工工艺的完善，抗压强度、抗折强度及抗拉强度较规范数值有很大的提高。耐磨颗粒添加剂型地面的技术指标主要有——抗压强度(MPa，≥)：石英砂50、金刚砂65、硅铁合金80、硅钛合金90；抗折强度(MPa，≥)：石英砂10、金刚砂10、硅铁合金12、硅钛合金13.5；抗拉强度(MPa，≥、GB/T16777-1997)：石英砂3、金刚砂3、硅铁合金4、硅钛合金4；耐磨性(齿轮法，≤g/cm2，GB9966.4-88)：石英砂02.、金刚砂0.18、硅铁合金-、硅钛合金0.15；表面硬度(莫氏，≥)：石英砂7、金刚砂7.2、硅铁合金7.8、硅钛合金8；表面电阻(Ω)：石英砂、金刚砂、硅铁合金105～108、硅钛合金105～108。
高分子聚合物型应用于地面工程的高分子聚合物，主要有有环氧、聚氨酯、乙烯基酯、丙烯酸酯以及聚脲型等，相同的高分子聚合物也可有水性、溶剂型及无溶剂型之分，并适合在多种环境条件下施工，可以纤维增强或添加耐磨填料、导静电剂等多层复合，使地面材料具有良好的抗油渗、耐蚀、导静电等性能，其表面有硬质或弹性的特性。适合耐机械划伤或运动场等多种要求。环氧导静电地坪的技术指标(7d，环境温度20℃)为：抗压强度(MPa，≥)85；抗折强度(MPa，≥)35；粘结强度(MPa，≥，GB/T5210)2.5(混凝土破坏)；耐磨性(g/cm2，≤，GB/T1768)0.025；表面硬度(铅笔硬度H，≥，GB/T5210)3；弹性模量(MPa)9000；表面电阻(Ω)105～108；耐化学品腐蚀性为优良的耐碱、中等浓度非氧化性酸、非酯、酮类溶剂及低浓度有机酸。压印地坪（压花压模地坪）压印地坪(2张)压印地坪系统是对传统混凝土表面进行彩色装饰和艺术处理的新型材料和新型工艺。这种新压印地坪新型工艺的诞生，改变了传统混凝土地坪在表面装饰和表面色泽单一的缺点；对其使用领域受限的缺陷有很大突破；赋予了城市的规划者和设计者在地面这块画布上有更多的设计和遐想空间；使业主和施工者在地面选材的空间上有很大提升。 压印地坪系统由六个部分组成即：彩色强化剂、彩色脱模粉、封闭剂、专业模具、专业工具和专业的施工工艺；通过六个部分的搭配与完美组合对混凝土表面进行彩色装饰和艺术处理后；表面所呈现出的色彩和造型凹凸有致、纹理鲜明、天然仿真、充满质感；其艺术效果超过花岗岩、青石板等；既美化了城市地面的这块画布；又节省了采用天然石材所付出的高昂代价。透水地坪  透水地坪施工步骤
搅拌：透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨科上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。
浇筑：在浇筑之前，路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。
振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于 密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。
辊压：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘结骨料。
养护：透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要.尤其是早期养护，要注意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间 比普通混凝土短，如此其侧面和边缘就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒 水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，这样会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时 间应不少于7天。
透水地坪的性能及优点
a、吸收车辆行驶时产生的噪音，创造安静舒适的生活和交通环境；
b、雨天防止路面积水和夜间路面反光，提高了车辆、行人的通行舒适性与安全；
c、15%-25%的空隙率，增加了城市的可透水、透气面积，加强混凝土内部水份与地表和空气的热量交换，有效调节城市气候，降低地表温度，有利于缓解城市“热岛现象；
d、270升/平米/分钟的透水速度，能够增加渗入地表的雨水，缓解地下水位急剧下降等一些城市生态环境问题；
e、透水混凝土地坪整体性强，使用寿命长，近似于或超出普通混凝土的使用年限；同时又弥补了透水砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足；
f、透水混凝土地坪拥有系列经典的色彩搭配方案，能够配合设计师的创意及业主的特殊要求，实现不同环境、不同风格和个性要求的装饰创意，是其它地面材料无法比拟的。透水性混凝土地坪适用于市政、园林、公园、人行道、体育场馆、停车场、小区、商业广场和文化设施等地面领域的理想选择；酸着色地坪  酸着色系统由三部分组成即：酸性着色剂、封闭剂和专业工具；酸性着色剂是和混凝土中的矿物质发生化学反应，使颜色渗透至混凝土表层，而不会起皮、碎裂；渗透到混凝土每一部分的各种颜色将保持美丽的色泽，成为混凝土永久的一部分；酸性着色剂的用途很广泛，既可单独完成对混凝土表面的装饰效果，又可与压印地坪搭配使用来完成更高要求的混凝土装饰效果；酸着色系统制作的地坪维护费用低、寿命久、耐用性强。适用于各种室内、外结构牢固的旧混凝土或新浇筑混凝土表面装饰效果的制作；如餐厅、酒吧、展厅、商场、体育场馆、酒店大堂、酒店房间、家庭、公园、停车场、园林、小区和文化设施等地面领域的理想选择。
地坪施工技术
以环氧地坪施工为例方案设计在了解了基材状况、地坪使用要求后，需要对地坪工程进行涂装方案设计，内容包括：
1、表面处理方式：即针对现实存在的其材状况，采用什么样的表面处理方式；
2、涂层厚度，包括总涂层厚度及各道涂层的厚度设计；
3、宜选用的地坪涂料及辅料品种，包括底漆、中涂层、面漆等，还有各种粒径的石英砂、稀释剂、清洗剂等辅料；
4、各道涂层或工序的施工方法；
5、进行各道工序施工需要的设备、工具及耗材等的配置；
6、施工人员及施工进度安排等；
7、施工过程中的质量控制和检测手段；
8、其它需要考虑的问题等等；
应该说，设计一套合理可行的涂装方案是取得优良地坪工程的决定性因素。正因其重要性,所以必须综合考虑各种因素，包括：
1、基材状况。
2、地坪使用要求。
3、施工环境条件。
4、工程成本。
5、要求工期等。基面处理1、 为使地坪涂料的施工达到良好效果，对于尚未找平的地面，应首先施工水泥找平以进行找平处理。土建方找平时，在水泥初凝时，用专业地面机械对地面进行磨平处理。经过基层处理再涂装的环氧涂地坪的表面会更平整、光亮，使用寿命也会提高。
2、 待水泥层干燥后（大约28d），用打磨机对地面进行整体打磨处理，使其表面平整，水泥毛细孔全部敞开。
3、 对于有油污（食用油、机油）的基层，先用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，反复擦洗，直到无油污为止。
4、 对于碱性太大（PH>8）的基层，先用稀盐酸或者稀醋酸积极性中和处理，然后用清水冲洗。
5、 对于潮湿的地面，通过吸水、擦干，太阳、灯照，热风机吹烘，使其含水率达到施工要求。
6、 对于有旧漆膜的地面（如金刚砂地面、旧漆膜地面），先用机械铲除旧油漆，然后对局部不良情况进行处理，同时对地面打毛，以清除不牢靠的旧水泥层及金刚砂表面，并且形成粗毛面，从而提高新涂层的附着力。
7、 对于较深的伸缩缝，须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度，然后用快干硬油漆腻子刮平；对于已填了沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面的1-2mm的深度，然后用快干硬油漆腻子刮平，防止返色。施工工艺环氧地坪施工流程与工艺(2张)1、基面处理；
2、涂刷封闭底漆；
3、批刮腻子；
4、打磨、吸尘；
5、涂刷色漆；
6、完工后，养护（看工艺时间不等）。技术指标干燥时间 表干 ≤4　 实干 ≤24　
附着力（级） ≤1　
铅笔硬度 ≥2H　
耐冲击性 50 通过　
柔韧性 1㎜ 通过　
耐磨性（750g/500R，失重g） ≤0.03　
耐水性 48小时无变化　
耐30%硫酸 7天无变化　
耐40%氢氧化钠 7天无变化　
耐汽油 120# 7天无变化　
耐润滑油 7天无变化 验收标准1、环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
2、表面不能出现发粘、起皱现象；
3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个微小气泡/10平方米；
4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽≥90、有光≥70、半光50～70），平涂型为有光、水性为半光～无光；
8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。
地坪使用指南
一般来讲，地坪不需要特别的维护，但是毋庸置疑，良好的维护也会有更好的使用效果从而延长其使用寿命：
第一点：请勿滥用机械，使用时也请尽量避免对地面的过重敲击，不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面，除非工作的需要，请避免烦琐和不必要的磨损。
注意：尤其是对于环氧地坪，为保持其光洁细致、外表美观的优点，要特别注意钢轮等的交通；不要有过重的交通以及负载，与地面接触要避免产生划痕。
第二点：表面保洁。环氧地坪[2]的表面清洗方法非常简便，一般用水擦洗。如果遇到难洗的污渍，使用清洗剂就可以，也可以用工业去脂剂、除垢剂等，然后再用水清洗干净。对于相当顽固的污渍，也可以用机械清洁的方法，但是对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整和光泽。
注意：环氧地坪的美观，为保持、表面的良好光洁度和美观效果，不要用机械的方法清洁，可以用拖把加清洁剂的方法，然后用清水去除。
第三点：要避免化学品的伤害。
注意：环氧地坪因为主要使用在无尘室、实验室、食品、电子、包装生产车间，为保持其美观和其他良好性能，平时注意不要将化学品，特别是有机酸洒落到地面上。地面被污染后，要立即用水清理干净。对于较难处理的化学品，或者地面被染色难以去处时，可用少量丙酮快速清洁，此项操作时要注意通风。
地坪较长时间使用后，根据客户要求，也可以在旧地坪上重新再罩面层，以达到更好的效果。不同的产品各有不同的特性，具体请参考施工企业说明书中的相关资料。